4.

U Prilogu VIII. poglavlje 2. mijenja se kako slijedi: (a) u tabličnom sažetku u točki IV. dodaje se sljedeći redak za metodu br. 17.: „17. poliester određena druga vlakna trikloroctena kiselina i kloroform”; (b) metoda br. 1 mijenja se kako slijedi: i. točka 1.2. zamjenjuje se sljedećim: „2. vunom (1), životinjskom dlakom (2 i 3), svilom (4), pamukom (5), lanom (7), prirodnom konopljom (8), jutom (9), abakom (Manila konopljom) (10), alfom (11), kokosom (12), žutilovkom (brnistrom) (13), ramijom (14), sisalom (15), bakrom (21), modalom (22), proteinom (23), viskozom (25), akrilom (26), poliamidom ili najlonom (30), poliesterom (35), polipropilenom (37), elastomultiesterom (45), elastolefinom (46), melaminom (47), dvokomponentnim polipropilenom/poliamidom (49) i poliakrilatom (50). Ova se metoda ni u kojem slučaju ne primjenjuje na acetatna vlakna čija je površina deacetilirana.”; ii. točka 5. zamjenjuje se sljedećim: „5. IZRAČUNAVANJE I PRIKAZ REZULTATA Rezultati se izračunavaju kako je to opisano u općim uputama. Vrijednost ‚d’ iznosi 1,00, osim za melamin i poliakrilat, za koje je ‚d’ = 1,01.”; (c) točka 1.2. metode br. 5 zamjenjuje se sljedećim: „2. triacetatom (24), polipropilenom (37), elastolefinom (46), melaminom (47), dvokomponentnim polipropilenom/poliamidom (49) i poliakrilatom (50).”; (d) točka 1.2. metode br. 6 zamjenjuje se sljedećim: „2. vunom (1), životinjskom dlakom (2 i 3), svilom (4), pamukom (5), bakrom (21), modalom (22), viskozom (25), akrilom (26), poliamidom ili najlonom (30), poliesterom (35), polipropilenom (37), staklenim vlaknima (44), elastomultiesterom (45), elastolefinom (46), melaminom (47), dvokomponentnim polipropilenom/poliamidom (49) i poliakrilatom (50). Napomena: Triacetatna vlakna koja su konačno obrađena tako da je kod njih došlo do djelomične hidrolize nisu više potpuno topiva u reagensu. U tim slučajevima metoda nije primjenjiva.”; (e) metoda br. 8 mijenja se kako slijedi: i. točka 1.2. zamjenjuje se sljedećim: „2. vunom (1), životinjskom dlakom (2 i 3), svilom (4), pamukom (5), bakrom (21), modalom (22), viskozom (25), poliamidom ili najlonom (30), poliesterom (35), polipropilenom (37), elastomultiesterom (45), elastolefinom (46), melaminom (47), dvokomponentnim polipropilenom/poliamidom (49) i poliakrilatom (50). Jednako se primjenjuje na akrilna i određena modakrilna vlakna obrađena metaliziranim bojilima, ali ne na ona obojana postupkom naknadnog kromiranja.”; ii. točka 5. zamjenjuje se sljedećim: „5. IZRAČUNAVANJE I PRIKAZ REZULTATA Rezultati se izračunavaju kako je to opisano u općim uputama. Vrijednost ‚d’ iznosi 1,00, osim u slučaju vune, pamuka, bakra, modala, poliestera, elastomultiestera, melamina i poliakrilata, za koje vrijednost ‚d’ iznosi 1,01.”; (f) metoda br. 9 mijenja se kako slijedi: i. točka 1.2. zamjenjuje se sljedećim: „2. vunom (1), životinjskom dlakom (2 i 3), svilom (4), pamukom (5), bakrom (21), modalom (22), viskozom (25), akrilom (26), poliamidom ili najlonom (30), poliesterom (35), polipropilenom (37), staklenim vlaknima (44), elastomultiesterom (45), melaminom (47), dvokomponentnim polipropilenom/poliamidom (49) i poliakrilatom (50). Ako sadržaj vune ili svile u mješavini prelazi 25 %, primjenjuje se metoda br. 2. Ako sadržaj poliamida ili najlona u mješavini prelazi 25 %, primjenjuje se metoda br. 4.”; ii. točka 5. zamjenjuje se sljedećim: „5. IZRAČUNAVANJE I PRIKAZ REZULTATA Rezultati se izračunavaju kako je to opisano u općim uputama. Vrijednost ‚d’ iznosi 1,00, osim za melamin i poliakrilat, za koje vrijednost ‚d’ iznosi 1,01.”; (g) metoda br. 13 mijenja se kako slijedi: i. točka 1.2. zamjenjuje se sljedećim: „2. vunom (1), životinjskom dlakom (2 i 3), svilom (4), pamukom (5), acetatom (19), bakrom (21), modalom (22), triacetatom (24), viskozom (25), akrilom (26), poliamidom ili najlonom (30), poliesterom (35), staklenim vlaknima (44), elastomultiesterom (45), melaminom (47) i poliakrilatom (50).”; ii. točka 5. zamjenjuje se sljedećim: „5. IZRAČUNAVANJE I PRIKAZ REZULTATA Rezultati se izračunavaju kako je to opisano u općim uputama. Vrijednost ‚d’ iznosi 1,00, osim za melamin i poliakrilat, za koje vrijednost ‚d’ iznosi 1,01.”; (h) metoda br. 15 mijenja se kako slijedi: i. točka 1.2. zamjenjuje se sljedećim: „2. vunom (1), životinjskom dlakom (2 i 3), svilom (4), pamukom (5), bakrom (21), modalom (22), viskozom (25), akrilom (26), poliamidom ili najlonom (30), staklenim vlaknima (44), melaminom (47) i poliakrilatom (50). Ako je prisutan modakril ili elastan, prvo se provodi preliminarno ispitivanje kako bi se utvrdilo je li vlakno potpuno topivo u reagensu. Mješavine koje sadržavaju klorovlakna mogu se analizirati i primjenom metode br. 9 ili 14.”; ii. točka 5. zamjenjuje se sljedećim: „5. IZRAČUNAVANJE I PRIKAZ REZULTATA Rezultati se izračunavaju kako je to opisano u općim uputama. Vrijednost ‚d’ iznosi 1,00, osim za poliakrilat, za koji vrijednost ‚d’ iznosi 1,02, svilu i melamin, za koje vrijednost ‚d’ iznosi 1,01 te akril, za koji vrijednost ‚d’ iznosi 0,98.”; (i) dodaje se sljedeća metoda: „METODA br. 17 Poliester i određena druga vlakna (Metoda uz uporabu trikloroctene kiseline i kloroforma) 1. PODRUČJE PRIMJENE Ova se metoda primjenjuje na dvokomponentne mješavine nakon uklanjanja nevlaknaste tvari: 1. poliestera (35) s 2. poliakrilatom (50) 2. OPĆE INFORMACIJE Načelo, aparatura i reagens, postupak ispitivanja, izračun i prikaz rezultata koji se primjenjuju na dvokomponentne mješavine poliestera s poliakrilatom opisani su u normi EN ISO 1833-25:2013. Vrijednost ‚d’ iznosi 1,01.”.